8G S ^. 1 4 N Z E 



rao coloriraento , non apparisce mai nel secondo , 

 dopo di aver nuovamente bianchita , e stropiccia- 

 ta con rena , o grattabrusca la manifattura. 



Le misture proposte , e quella sopratutto , di 

 cui dissi servirmi a preferenza dell' altra , deve 

 sapersi , essere da me adottata per quegli ori , che 

 contengono la quarta parte di rame, o di argen- 

 to f lo che forma la lega ordinaria da noi ado- 

 perata; essendo d'altronde probabile , che per la di- 

 versa proporzione di questi metalli , o per l'unio- 

 ne di altri abbisognino diverse proporzioni delle 

 materie componenti il bagno , le quali per altro si 

 potranno con facilita determinare con alcuna espe- 

 rienza. Cos\ pure è necessario avvertire , che la di- 

 versità delle manifatture, e la loro grandezza, ri- 

 chiedono delle avvertenze spettanti il contatto del 

 rame. Questo dovrà prolungarsi per piiì tempo , quan- 

 do il lavoro sia voluminoso , e massiccio ; pii^i cor- 

 to dovrà essere quando si tratta di piccole mani- 

 fatture , e di quelle, che contengono molti fili; e 

 nullo, ancora potrà essere quando si dovran colo- 

 rire delle opere a fili molto divisi , come sareb- 

 I>ero quelle catene delle quali usano in oggi le don- 

 ne adornarsi gli omeri. Il bagno non essendo buo- 

 no , che fino al punto , che contiene dell' oro in 

 .soluzione ; quando si è incominciato ad indebolire 

 ( lo che accade dopo alcuni colorimenti ) dovran- 

 no in lui rifondersi delle gocciole di soluzione au- 

 rifera, ed ancora se bisogna alcuna piccola dose de- 

 gli altri componenti: come pure concentrandosi trop* 

 pò per l'evaporazione , dovrà riportarsi alla dovu- 

 ta densità, mercè l'aggiunta di nuova dose di acqua. 

 11 filo di rame , perchè si trova un poco ossida- 

 to , e ricoperto di piccola quantità di oro metal- 

 lico ogni volta , che togliesi dall* immersione , dee 



